DI GIUSEPPE JIOROSr. 169 



con buon borace , posi il tutto nella fuciiia ad infocarsi. Allora le- 

 vaiiilo placidaoiente il niaiitice, con sofTio eguale a poco a poco quci 

 pezzi arroventai ; e la materia saldante divenendo liquida disposesi in 

 globetti suUa fessura. Fatta intanto piii sottile dall' intenso calore dile- 

 guossi , e tosto scorrendo giii di foga per I'indicata lama entro in 

 quella fessura , e tutte ne rienipie le ca\ itii fino alle piii sottili. Cio 

 avveniUo, trassi sidjito quei pezzi dal tuoco ed esposili a ralTreddare. 



Restai allora contento al soramo in vedere clie quella saldatura era 

 corapiutaniente riuscita , e die il nietallo saldante, guidato dalla lama 

 di ferro tra pezzo e pezzo, ne aveva riempiuto le cavitii fino alle mag- 

 giori sottigliezze, e vi si era attaccato. Doveva poscia far prova della 

 solidita e resistenza di questa saldatura , ed a tale effetto posto il 

 pezzo fra le ganasce d' una robustissima raorsa , a colpi di ben grosso 

 martello il percossi finche nol vidi nuovamente rotto o sconnesso. 

 Dalla configLirazione della frattura che ne avvenne rilevai clie il nie- 

 tallo saldante richiedeva di essere sotto altre proporzioni delle stessc 

 materie combiuato , avendolo per quel piccbiare separato in due e 

 nou istaccato dalla ghisa, come presumeva che dovesse fare. 



Sarebbe troppo nojoso per voi , o signori , I'udire adesso in quali e 

 quanti modi canibiassi la composizione di detto metallo, bastandovi il 

 sapere, senz' altro dire, che la migliore sperimentata fu quella che segue. 



Entro di un crogiuolo post a fondere nove once di ottone in buona 

 lastra di Germania. AUorche questo divenne liquido v'infusi once tre di 

 zinco ed il rimossi tanto, finche ambidue conobbi essere bene mischiati 

 insieme. Allora aggiuntovi un pezzo di allume, nuovamente mossi e 

 rimossi quel liquido finche sulla sua superficie non fi riunito tutto 

 I'ossido che conteneva. Cio avvenuto, tolsi immediatamenio il crogiuolo 

 dal fuoco, e adagio adagio piegandolo versai la materia fusa sopra una 

 granata di stipa immersa uell' acqua fredda, e cosi la ridussi in minu- 

 tissimi granellini. Quando poi servire mi volli di questa composizione 

 per saldare i gia acceuuati pezzi di ghisa, trovai necessaria cosa T im- 

 piegarla con borace I'affinato, e di unirvene circa un quarto ad ogiii 

 oncia di essa. 



Vol. II. p. II. a a 



